123 



von einem Theile der metallischen und nicht metallischen Dämpfe 

 und Gase eingeschlagen wird, derjenige nämlich, welcher durch 

 die Muffelwandungen hindurch in das Innere des Ofens führt. Die 

 gefrittete Muffelmasse ist ja von Anfang an porös und unter der 

 constanten Einwirkung der Ofenhitze müssen sich in ihr auch 

 noch zahllose Schwindrisse und Blasenräume ausbilden. Die Gase 

 und Dämpfe dringen in alle diese, vielfach nur mikroskopisch 

 kleinen Hohlräume ein, stagniren und circuliren in denselben und 

 gelangen schliesslich in den inneren Ofenraum, aus welchem sie 

 mit den Verbrennungsproducten des Feuerungsmateriales abziehen. 

 Dass die Gase wirklich auch diesen beschwerlicheren Weg ein- 

 schlagen, das wird sich aus dem Nachstehenden unzweifelhaft 

 ergeben, darf aber auch schon aus der Thatsache gefolgert werden, 

 dass sich namentlich solche Muffeln, welche nicht von Anfang an 

 mit einer sie äusserlich abdichtenden Glasur versehen worden 

 waren, im Laufe der Zeit auf ihren dem Ofeninneren zugekehrten 

 Seiten mit emailartigen Krusten zinkreichen Silicates und wohl 

 auch mit Krystallgruppen von Zinkoxyd, welches letztere durch 

 die Einwirkung oxydirender Ofengase auf die entweichenden Zink- 

 dämpfe entsteht, zu überziehen pflegen. 



Schliesslich sei erwähnt, dass die Muffeln in der Kegel einen 

 4- bis 6wöchentlichen Betrieb auszuhalten vermögen ; nach Ablauf 

 dieser Zeit sind sie gewöhnlich an einzelnen Stellen durchgebrannt, 

 oder es haben sich anderweite Defecte ausgebildet, die eine Aus- 

 wechselung nöthig machen. 



Es ist nun eine den Zinkhüttenleuten wohl bekannte That- 

 sache, dass die soeben besprochenen Destillationsgefässe wäh- 

 rend ihres Gebrauches zwei sehr auffällige Veränderungen zu 

 erleiden pflegen: ihre Masse gewinnt nämlich eine Neigung zu 

 grobstänglicher Absonderung und nimmt überdies eine blaue 

 Farbe an. 



Die Neigung zu grobstänglicher Absonderung giebt sich be- 

 sonders dadurch zu erkennen, dass die ausgewechselten Muffeln 

 dann, wenn man sie mit dem Hammer zerschlägt, sehr leicht 

 rechtwinklig zu ihrer Oberfläche zerspringen, dagegen nach allen 

 anderen Eichtungen hin der beabsichtigten Zertrümmerung einen 

 grösseren und oftmals einen sehr zähen Widerstand entgegen- 

 setzen; sie ist offenbar eine Folge der lang andauernden Hitz- 



